J URNAL F ISIKA DAN A PLIKASINYA

## Pengaruh Polyurethan pada Kemampuan Meredam Suara
Home Made Foam
Riki Perdana*, Tri Utami, Erlin Eveline, Devi Afriani, dan Suparno Program Pascasarjana, Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta, D.I Yogyakarta 55281

## Intisari
Telah dihasilkan komposisi busa yang efektif sebagai bahan peredam suara berdasarkan nilai koefisien absorbsi suara. Metode yang dilakukan adalah eksperimen, dengan mencampurkan bahan utama ( polyurethan ) dan bahan pengembang ( isocyanate ). Terdapat lima variasi penelitian, dengan cairan pengembang sebagai variabel kontrol. Adapun hasil yang diperoleh dari variasi pertama hingga kelima berturut-turut adalah 0,152; 0,072; 0,042; 0,028 dan 0,056. Dari hasil temuan berupa busa bahan poliurethan dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit polyurethan yang ditambahkan semakin besar nilai koefisien absorbsi sehingga kemampuan meredam suara busa menjadi lebih baik.

## Abstract
Effective foam composition has been produced as sound absorbing material based on sound absorption coef- ficient value. The method used is experimentation, by mixing the main ingredients (polyurethane) with the developer liquid (isocyanate). There are five variations of research, with the isocyanate as a control variable. The results obtained from the first to fifth variations in a row are 0.152; 0.072; 0.042; 0.028 and 0.056. From the findings it can be concluded that the less polyurethane is added the greater the absorption coefficient value so it is better to absorbs the sound.
Keywords: Polyurethan; coefficient of sound absorption.
*Corresponding author: rikifisika95@gmail.com http://dx.doi.org/10.12962/j24604682.v15i2.4315 2460-4682 c Departemen Fisika, FSains-ITS

## I. PENDAHULUAN
Saat ini kebutuhan ruang kedap suara terus meningkat. Didunia musik, ruang kedap suara dapat mengurangi re- siko kerusakan sistem pendengaran [1]. Ruang kedap suara juga dapat menambah kualitas musik karena terhindar dari gemadan dengung [2]. Selain dunia musik, ruang kedap suara juga dibutuhkan dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oleh sebab itu penelitian mengenai ba- han yang efektif sebagai peredam suara masih harus terus di- tingkatkan.
Penelitian sebelumnya telah menemukan berbagai bahan yang efektif sebagai peredam suara. Bahan yang sering di- gunakan adalah glass wool dan rockwool [3]. Glass wool merupakan bahan yang terbuat dari serat fiber yang diproses sedemikan rupa sehingga mirip dengan tekstur bulu domba [4]. Rock wool merupakan bahan seperti wol yang dibuat dari batu vulkanis dan batu gamping yang dipanaskan [5]. Meskipun efektif sebagai bahan peredam suara, harga glass wool dan rock wool sangat mahal.
Penelitian lain menemukan bahan yang lebih murah dan efektif sebagai peredam suara. Bahan tersebut berupa bahan organik dari serabut kelapa [6], limbah batang kelapa sawit [7], dan serat daun nanas [8]. Namun, penggunaan bahan or-
ganik berpotensi menimbulkan jamur dan bakteri sehingga da- pat mengurangi kualitas bahan. Untuk memenuhi kebutuhan peredam suara, diperlukan bahan yang efektif, murah, dan tidak mudah rusak.
Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peredam suara adalah busa polyurethan . Meskipun tersusun dari bahan kimia, harga busa polyurethan sa- ngat terjangkau. Polyurethan adalah suatu bahan hasil polimerisasi urethan. Dalam zat ini terkandung komponen nitrogen, karbon, dan oksigen dengan gugus (-NH-CO-O). Busa polyurethan terdiri bahan kimia komponen A ( polyol ) dan komponen B ( isocyanate ) sebagai pengembang. Campu- ran kedua bahan ini menghasilkan busa dengan karakteristik yang bervariasi tergantung komposisi yang digunakan. Busa polyurethan [9] dapat menjadi bahan peredam suara yang baik karena memiliki jumlah pori-pori yang sangat banyak dan tersebar merata [10].
Dalam penelitian ini, dilakukan variasi komposisi larutan polyurethan dan isocyanate untuk memperoleh koefisien ab- sorbsi tertinggi. Setiap variasi bahan diuji dengan tabung reso- nansi yang dihubungkan dengan frekuensi tertentu. Bahan dengan koefisien absorbsi tertinggi menunjukkan komposisi yang paling efektif sebagai peredam suara dengan bahan dasar polyurethan .

## II. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan mencampurkan bahan utama polyurethan (komponen A) dan isocyanate (komponen B). Setelah itu, dilakukan pengukur- an intensitas bunyi untuk menentukan nilai koefisien ab- sorbsi busa. Dibuat lima sampel dengan perbandingan ba- han pengembang dan polyurethan masing-masing 1:1, 1:2, 1:3,1:4, dan 1:5.
Penelitian dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pembuatan busa dan pengukuran nilai intensitas bunyi. Busa dibuat dengan mencampurkan polyurethan sebagai variabel bebas dan larutan isocyanate sebagai variabel kontrol. Adapun metodologi pembuatan busa adalah sebagai berikut.

## Alat dan bahan
Alat dan bahan yang digunakan adalah komponen A: 200 ml, komponen B: 200 ml, timbangan Digital: 1 buah, gelas kimia 100 ml: 2 buah, batang pengaduk: 1 buah, wadah penyim- panan busa (Dalam penelitian ini menggunakan tutup pipa (2 inci)): 10 buah, sound level meter : 1 buah, audio frekuensi generator: 1 buah.
Langkah pembuatan busa polyurethan
Dalam pembuatan busa ini, peneliti mengikuti petun- juk/arahan yang terdapat dalam pedoman pembelian busa polyurethan . Namun, dilakukan modifikasi mengenai uku- ran bahan sehingga dihasilkan beberapa buah busa dengan komponen tertentu. Berikut langkah pembuatan busa yang di- lakukan.
1. Komponen A (pengembang) sebagai variabel kontrol dan komponen B ( polyurethan ) sebagai variable bebas.
Menyiapkan komponen A sebanyak lima sampel, masing-masing 2 ml kemudian menyiapkan komponen B sebanyak lima sampel pula, masing-masing dengan ukuran 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml dan 10 ml. Agar di- hasilkan perbandingan massa 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:5. Menuangkan komponen A dalam suatu wadah yang digunakan sebagai wadah busa, setelah itu, cam- purkan dengan komponen B dan diaduk hingga merata. Tunggu sekitar 30-60 sekon hingga terbentuk busa sem- purna dan tidak terjadi lagi proses pengembangan.
2. Komponen B ( polyurethan ) sebagai variabel kontrol dan komponen A (pengembang) sebagai variable bebas.
Menyiapkan komponen B sebanyak lima sampel, masing-masing 2 ml kemudian menyiapkan komponen A sebanyak lima sampel pula, masing-masing dengan ukuran 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml dan 10 ml. Agar dihasilkan perbandingan massa 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1. Tuangkan komponen A dalam suatu wadah yang digunakan sebagai wadah busa. Setelah itu, campurkan dengan komponen B dan diaduk hingga merata. Tunggu sekitar 30-60 sekon hingga terbentuk busa sempurna dan tidak terjadi lagi proses pengembangan.
Gambar 1: Instrumen untuk mengukur nilai koefisien absorbsi bunyi.

## Merancang alat ukur
Alat ukur yang dirancang menggunakan pipa pvc 2 inch de- ngan panjang 15 cm. Kedua bagian pipa (kiri dan kanan) ditutup dengan penutup pipa yang telah dilubangi. Bagian kiri dilubangi untuk meletakkan sound level meter agar da- pat mengukur taraf intensitas bunyi setiap komponen. Bagian kanan dilubangi untuk meletakkan speaker sebagai sumber frekuensi. Nilai intensitas bunyi diukur dengan menggunakan alat yang telah dirancang, seperti pada Gambar 1. Penguku- ran bertujuan melihat efektivitas penyerapan suara oleh setiap busa.

## Teknik analisis data
Teknik pengukuran dilakukan dengan memasukkan busa ke dalam instrument ukur. Kemudian instrumen diberi bunyi de- ngan lima frekuensi yang berbeda yaitu 500, 600, 700, 800, dan 900 Hz. Pengukuran dilakukan sebanyak 10 kali pe- ngulangan. Dari hasil penelitian ditemukan nilai taraf inten- sitas bunyi yang berbeda untuk setiap frekuensi. Taraf inten- sitas bunyi ini digunakan untuk menentukan besar koefisien absorbsi setiap bahan.
Data taraf intensitas bunyi kemudian dicatat dan diban- dingkan (sebelum dan sesudah diberi busa) untuk menghitung nilai koefisien absorbsi bunyi. Perhitunghan nilai koefisien absorbsi bunyi dapat menggunakan persamaan:
T I = T I ◦ e αx (1)
dengan TI = taraf intensitas akhir (dB), TI ◦ = taraf intensitas awal (dB), α = koefisien absorbsi bunyi, x = tebal bahan (cm). Taraf intensitas awal yang dimaksud adalah taraf inten- sitas bunyi saat pipa dalam keadaan kosong (belum dima- sukkan busa). Taraf intensitas akhir adalah hasil pengukuran taraf intensitas bunyi setelah dimasukkan busa ke dalam pipa. Tebal bahan yang dimaksud adalah tebal busa hasil dari pem- buatan busa setelah mencampurkan komponen A dan B de- ngan perbandingan tertentu. Setelah dicampurkan diketahui bahwa jika komponen A (pengembang) yang digunakan ter- lalu banyak, tidak terbentuk busa. Busa yang dapat diukur hanya pada perbandingan komponen A (pengembang) dan komponen B ( polyurethan ) masing-masing 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:5.
Data hasil perhitungan dianalisis untuk menentukan kom- posisi busa yang efektif sebagai bahan peredam suara.
TABEL I: Nilai taraf intensitas (TI) bunyi sebelum dan sesudah diberi busa dengan perbandingan 1:1.
No 5 0 0 Hz 6 0 0 Hz 7 0 0 Hz 8 0 0 Hz 9 0 0 Hz TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 1 95 76,5 102,8 83,6 103,6 77,8 99,2 73,7 99,5 73,1 2 95,5 76,6 102,7 83,8 103,5 77,9 99,1 73,1 99,6 73 3 95,4 76,7 102,3 83,7 103,4 78 99 73,1 99,7 73,2 4 97 76,8 101,6 83,6 103,3 79 97,7 73,1 99,8 73,3 5 101,7 76,9 101,5 83,5 103,2 78 97,6 73 99,9 73,2 6 98 76,8 101,4 83,4 103,1 78 97,7 72,9 100 73 7 94,7 77 101,3 83,5 103,2 78,1 97,8 72,9 100,1 72,9 8 92,6 77,1 101,1 83,7 103,4 78,1 97,6 72,9 100 73 9 93,3 77,2 101,2 83,9 103,3 78,1 98,8 72,9 99,9 72,9 10 93,2 77,3 102,5 83,8 103,4 78 98,8 73,2 100,1 72,8 Rata-rata 95,64 76,89 101,84 83,65 103,34 78,1 98,33 73,08 99,86 73,04 Koefisien 0,13 0,12 0,16 0,17 0,18 SD 0,026
Keefektifan bahan ditentukan berdasarkan nilai koefisien ab- sorbsi. Nilai koefisien absorbsi bervariasi dari 0 hingga 1. Semakin besar nilai koefisien absorbsi, semakin baik bahan digunakan sebagai peredam suara.

## III. HASIL DAN DISKUSI

## Hasil pengamatan
Pengukuran dilakuan dengan menghitung nilai taraf intensi- tas bunyi sebelum dan sesudah diberi busa. Berdasarkan pe- ngukuran, nilai taraf intensitas bunyi berbeda untuk setiap ba- han pada frekuensi 500-900 Hz. Hasil dari pengukuran untuk perbandingan 1:1 komponen A (pengembang) dan komponen B ( polyurethan ) dapat dilihat pada Tabel I.
Pada percobaan pertama, saat perbandingan 1:1 terlihat bahwa ketika diberi frekuensi sebesar 500 Hz rata-rata taraf intensitas bunyi awal adalah sebesar 95,64 dB dan ketika di- tambahkan busa yang dibuat, taraf intensitas bunyi turun sebe- sar 18,75 dB. Dengan menggunakan Persamaan (1) diperoleh koefisien absorbsi bunyi sebesar 0.13. Pada saat diberi sum- ber frekuensi 600, 700, 800 dan 900 Hz diperoleh selisih taraf intensitas bunyi sebelum dan sesudah masing-masing sebe- sar 18,19 dB, 25,24 dB, 25,25 dB dan 26,82 dB. Sehingga diperoleh nilai koefisien absorbs bunyi pada frekuensi tersebut masing-masing sebesar 0,12; 0,16; 0,17; dan 0,18. Dengan demikian pada perbandingan 1:1 diperoleh rata-rata sebesar 0,152 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,26. Data per- cobaan 1:2 dapat dilihat pada Tabel II.
Pada percobaan kedua, saat perbandingan 1:2 terlihat bahwa ketika diberi frekuensi sebesar 500 Hz rata-rata taraf intensitas bunyi awal adalah sebesar 95,64 dB dan ketika di- tambahkan busa yang dibuat, taraf intensitas bunyi turun sebe- sar 25,02 dB. Dengan menggunakan Persamaan (1) diperoleh koefisien absorbsi bunyi sebesar 0,09. Pada saat diberi sum- ber frekuensi 600, 700, 800 dan 900 Hz diperoleh selisih taraf intensitas bunyi sebelum dan sesudah masing-masing sebesar
24,54 dB, 15,38 dB, 14,76 dB dan 26,22 dB. Sehingga diper- oleh nilai koefisien absorbsi bunyi pada frekuensi tersebut masing-masing sebesar 0,08; 0,05; 0,05; dan 0,09. Dengan demikian pada perbandingan 1:2 diperoleh rata-rata sebesar 0,072 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0205. Data per- cobaan 1:3 dapat dilihat pada Tabel III.
Pada percobaan ketiga, saat perbandingan 1:3 terlihat bahwa ketika diberi frekuensi sebesar 500 Hz rata-rata taraf intensitas bunyi awal adalah sebesar 95,64 dB dan ketika di- tambahkan busa yang dibuat, taraf intensitas bunyi turun sebe- sar 12,34 dB. Dengan menggunakan persamaan (1) diperoleh koefisien absorbsi bunyi sebesar 0.04. Pada saat diberi sum- ber frekuensi 600, 700, 800 dan 900 Hz diperoleh selisih taraf intensitas bunyi sebelum dan sesudah masing-masing sebesar 13,77 dB, 14,8 dB, 17,1 dB dan 14,19 dB. Sehingga diperoleh nilai koefisien absorbsi bunyi pada frekuensi tersebut masing- masing sebesar 0,04; 0,04; 0,05; dan 0,04. Dengan demikian pada perbandingan 1:3 diperoleh rata-rata sebesar 0,042 de- ngan nilai standar deviasi sebesar 0,004. Data percobaan 1:4 dapat dilihat pada Tabel IV.
Pada percobaan keempat, saat perbandingan 1:4 terlihat bahwa ketika diberi frekuensi sebesar 500 Hz rata-rata taraf intensitas bunyi awal adalah sebesar 95,64 dB dan ketika di- tambahkan busa yang dibuat, taraf intensitas bunyi turun sebe- sar 2,33 dB. Dengan menggunakan Persamaan (1) diperoleh koefisien absorbsi bunyi sebesar 0,01. Pada saat diberi sum- ber frekuensi 600, 700, 800 dan 900 Hz diperoleh selisih taraf intensitas bunyi sebelum dan sesudah masing-masing sebesar 3,59 dB, 9,88 dB, 12,86 dB dan 17,89 dB. Sehingga diperoleh nilai koefisien absorbsi bunyi pada frekuensi tersebut masing- masing sebesar 0,01; 0,03; 0,04; dan 0,05. Dengan demikian pada perbandingan 1:4 diperoleh rata-rata sebesar 0,028 de- ngan nilai standar deviasi sebesar 0,018. Data percobaan 1:5 dapat dilihat pada Tabel V.
Pada percobaan kelima, saat perbandingan 1:5 terlihat bahwa ketika diberi frekuensi sebesar 500 Hz rata-rata taraf intensitas bunyi awal adalah sebesar 95,64 dB dan ketika di- tambahkan busa yang dibuat, taraf intensitas bunyi turun sebe-
TABEL II: Nilai taraf intensitas (TI) bunyi sebelum dan sesudah diberi busa dengan perbandingan 1:2.
No 5 0 0 Hz 6 0 0 Hz 7 0 0 Hz 8 0 0 Hz 9 0 0 Hz TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 1 95 75,8 102,8 84,8 103,6 80,9 99,2 83,2 99,5 73,2 2 95,5 73,4 102,7 77,7 103,5 100,5 99,1 83,3 99,6 73,3 3 95,4 69,1 102,3 77,6 103,4 95,5 99 83,4 99,7 73,4 4 97 69,7 101,6 76,2 103,3 95,4 97,7 83,5 99,8 73,4 5 101,7 70,3 101,5 76,1 103,2 83,6 97,6 83,6 99,9 73,3 6 98 68,8 101,4 76 103,1 81 97,7 83,7 100 73,3 7 94,7 68,9 101,3 76 103,2 79,1 97,8 83,8 100,1 76,1 8 92,6 68,9 101,1 76,1 103,4 95,3 97,6 83,8 100 73,5 9 93,3 70,6 101,2 76,3 103,3 84,9 98,8 83,7 99,9 73,4 10 93,2 70,7 102,5 76,2 103,4 83,4 98,8 83,7 100,1 73,5 Rata-rata 95,64 70,62 101,84 77,3 103,34 87,96 98,33 83,57 99,86 73,64 Koefisien 0,09 0,08 0,05 0,05 0,09 SD 0,0205
TABEL III: Nilai taraf intensitas (TI) bunyi sebelum dan sesudah diberi busa dengan perbandingan 1:3.
No 5 0 0 Hz 6 0 0 Hz 7 0 0 Hz 8 0 0 Hz 9 0 0 Hz TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 1 95 81,8 102,8 88,8 103,6 88,8 99,2 80,8 99,5 82,5 2 95,5 81,9 102,7 88,8 103,5 88,8 99,1 80,9 99,6 80,7 3 95,4 81,7 102,3 88,8 103,4 88,8 99 781 99,7 74,3 4 97 81,6 101,6 87 103,3 88,7 97,7 81 99,8 95,1 5 101,7 84,6 101,5 86,9 103,2 88,6 97,6 81,2 99,9 84,6 6 98 84,5 101,4 87,5 103,1 88,5 97,7 81,3 100 80,2 7 94,7 84,4 101,3 87,4 103,2 88,4 97,8 81,4 100,1 78,8 8 92,6 84,3 101,1 88,7 103,4 88,3 97,6 81,5 100 100,1 9 93,3 84,2 101,2 88,6 103,3 88,2 98,8 81,7 99,9 95,1 10 93,2 84 102,5 88,2 103,4 88,3 98,8 781,5 100,1 85,3 Rata-rata 95,64 83,3 101,84 88,07 103,34 88,54 98,33 81,23 99,86 85,67 Koefisien 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 SD 0,004
TABEL IV: Nilai taraf intensitas (TI) bunyi sebelum dan sesudah diberi busa dengan perbandingan 1:4.
No 5 0 0 Hz 6 0 0 Hz 7 0 0 Hz 8 0 0 Hz 9 0 0 Hz TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 1 95 93,3 102,8 101,2 103,6 93,5 99,2 85,3 99,5 83,3 2 95,5 93,4 102,7 101,1 103,5 93,5 99,1 85,5 99,6 83,5 3 95,4 93,3 102,3 101,3 103,4 93,5 99 85,6 99,7 83,8 4 97 93,4 101,6 98,8 103,3 93,5 97,7 85,7 99,8 84,1 5 101,7 93,5 101,5 94,3 103,2 93,4 97,6 85,6 99,9 84,1 6 98 93,4 101,4 94,8 103,1 93,3 97,7 85,6 100 82,1 7 94,7 93,3 101,3 93,2 103,2 93,4 97,8 85,4 100,1 79,7 8 92,6 93,3 101,1 100,5 103,4 93,5 97,6 85,3 100 79,6 9 93,3 93,3 101,2 98,6 103,3 93,5 98,8 85,3 99,9 79,7 10 93,2 92,9 102,5 98,3 103,4 93,5 98,8 85,4 100,1 79,8 Rata-rata 95,64 93,31 101,84 98,21 103,34 93,46 98,33 85,47 99,86 81,97 Koefisien 0,01 0,01 0,03 0,04 0,05 SD 0,018
TABEL V: Nilai taraf intensitas (TI) bunyi sebelum dan sesudah diberi busa dengan perbandingan 1:5.
No 5 0 0 Hz 6 0 0 Hz 7 0 0 Hz 8 0 0 Hz 9 0 0 Hz TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir TI Awal TI Akhir (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 1 95 80,7 102,8 87,8 103,6 83,3 99,2 82 99,5 75,1 2 95,5 79,4 102,7 87,9 103,5 83,5 99,1 80,4 99,6 75,1 3 95,4 94,9 102,3 88 103,4 83,6 99 80,3 99,7 75,1 4 97 84,6 101,6 88,1 103,3 83,7 97,7 82 99,8 75,1 5 101,7 80,8 101,5 88,2 103,2 83,6 97,6 80,2 99,9 75,2 6 98 80,9 101,4 88,3 103,1 83,5 97,7 80 100 75,2 7 94,7 80,6 101,3 88,4 103,2 83,4 97,8 82,7 100,1 75,2 8 92,6 79,9 101,1 88,3 103,4 83,4 97,6 81,1 100 75,5 9 93,3 99,8 101,2 88,2 103,3 83,4 98,8 79,7 99,9 75,2 10 93,2 95,2 102,5 88,2 103,4 83,3 98,8 79,7 100,1 76,9 Rata-rata 95,64 85,68 101,84 88,14 103,34 83,47 98,33 80,81 99,86 75,36 Koefisien 0,03 0,04 0,06 0,06 0,09 SD 0,023
Gambar 2: Hubungan antara penambahan polyurethan terhadap koefisien absorbsi bunyi.
sar 9,96 dB. Dengan menggunakan persamaan (1) diperoleh koefisien absorbsi bunyi sebesar 0,03. Pada saat diberi sum- ber frekuensi 600, 700, 800 dan 900 Hz diperoleh selisih taraf intensitas bunyi sebelum dan sesudah masing-masing sebesar 13,66 dB, 19,87 dB, 17,52 dB dan 24,5 dB. Sehingga diper- oleh nilai koefisien absorbsi bunyi pada frekuensi tersebut masing-masing sebesar 0,04; 0,06; 0,06; dan 0,09. Dengan demikian pada perbandingan 1:5 diperoleh rata-rata sebesar 0,056 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,023. Untuk gam- bar bahan dapat dilihat pada Gambar 2.

## Diskusi/Pembahasan
Dengan menggunakan Persamaan (1) dapat ditentukan ni- lai koefisien absorbsi bunyi. Nilai koefisien absorbsi bunyi berbeda untuk setiap bahan. Meskipun diberi frekuensi yang berbeda-beda, setiap bahan memiliki nilai koefisien absorbsi bunyi yang hampir sama.
Pada perbandingan bahan pengembang dan polyurethan 1:1 hingga 1:5 diperoleh nilai koefisien absorbsi bunyi berturut- turut 0,152; 0,072: 0,042; 0,028; dan 0,056. Hubungan antara nilai koefisien absorbsi bunyi dengan komposisi/ perbandi- ngan volume bahan yang digunakan ditunjukkan pada Gam- bar 2.
Dari grafik dalam Gambar 2 diketahui bahwa jika kompo- sisi polyurethan semakin besar maka nilai koefisien absorbsi
bunyi semakin kecil. Hal ini ditunjukkan pada grafik dari ba- han 1:1 sampai 1:4, nilai koefisien absorbs bunyi terus berku- rang. Penurunan nilai ini dapat disebabkan karena tekstur ba- han yang semakin lembut dan rongga yang berkurang dari 1:1 hingga 1:4.
Pada komposisi bahan 1:5 nilai koefisien absorbsi bunyi bertambah. Ada kemungkinan terjadi penambahan nilai koe- fisien absorbs bunyi jika perbandingan polyuretan diperbesar. Namun tekstur pada saat 1:5 menunjukkan terjadi penyusutan ukuran sampel dan bentuk sampel menjadi tidak beraturan. Ukuran diameter sampel menjadi semakin kecil sedangkan ketebalan meningkat seiring ketidakberaturan bentuk sampel. Selain itu, tekstur bahan juga lebih padat dan terlihat lebih banyak rongga.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa semakin banyak komposisi bahan polyurethan maka semakin ke- cil koefisien absorbsi bunyi begitu pula sebaliknya. Koe- fisien absorbsi bunyi yang terbesar diperoleh adalah 0,152 pada perbandingan 1:1. Berdasarkan nilai koefisien absorbsi bunyi pada penelitian yang dihasilkan ini, diketahui kom- posisi bahan 1:1 memiliki daya serap bunyi yang paling tinggi dibandingkan dengan perbandingan bahan lain. Dengan kata lain sampel bahan 1:1 (mengurangi poliurethan ) dapat meningkatkan kemampuan meredam suara busa home made foam .

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini didukung oleh Program Pascasarjana Univer- sitas Negeri Yogyakarta dan Laboratorium Fisika MIPA Uni- versitas Negeri Yogyakarta.
[1] R.J. Sitorus, and I.G. Purba, ”Health Risk Assessment of Work Factors Physical and Chemical Factors in the Center of Collecting Production (Ppp) Pt.pertamina Ep. Region Field Sumatera Prabumulih”, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, vol. 2, no. 3, hlm. 167-172, 2015. [https:// media.neliti.com/media/publications /57888-ID-health-risk- assessment-of-work-factors-p.pdf]
[2] T. Mulia, and A.R.Z. Amin, ”Kaitan Material Dan Kual- itas Akustik Pada Ruang Audio Visual Universitas Ka- tolik Musi Charitas Palembang (Ecotect Analysis)”, Jur- nal Arsitektur KOMPOSISI, vol. 11, no. 3, hlm. 127-138, 2017. [http://ojs.uajy.ac.id/index.php/komposisi/article/ view- File/1186/993].
[3] W. Siregar, T. Emrinaldi, dan W. Tambunan, ”Penentuan Koe- fisien Absorpsi Gelombang Bunyi Dari Kertas Kardus, 2013. [https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 2443/Karya%20Ilmiah%20Wahyuddin%20Siregar%2007 %2001 %202013.pdf?sequence=1]
[4] S. Febrian, ”Pengaruh Pemakaian Multi Layer Material Pada Casing Peredam Suara Mesin Diesel”, Prosiding Sem- inar Hasil Penelitian Universitas Darma Persada, 2014. [http://onesearch.id/Record/IOS5096.142]
[5] A. Katherina, dan E. Sutrisno, ”Perancangan Pengendalian Bising dengan Pemasangan Rock Wool pada Ruang Pe- gawai di Dipo Lokomotif Semarang Poncol”, Jurnal Teknik Lingkungan, vol. 5, no. 2, hlm 1-14, 2016. [https:// ejournal3.
undip.ac.id/index.php/tlingkungan/article/download/11747/11402] [6] A. Khuriati, dan E. Komaruddin, ”Disain peredam suara berbahan dasar sabut kelapa dan pengukuran koefisien penye- rapan bunyinya”, Berkala Fisika, vol. 9, no. 1, hlm. 15-25, 2006. [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/berkala- fisika/article/download/3107/2788]
[7] D.M. Sinaga, ”Pengukuran Koefisien Absorpsi Bunyi dari Limbah Batang Kelapa Sawit”, Komunikasi Fisika Indone- sia, vol. 9, no. 5, hlm. 415-423, 2013. [https:// ejour- nal.unri.ac.id/index.php/JKFI/article/download/ 1201/1192]
[8] W. Hayat, ”Pengaruh Kerapatan Terhadap Koefisien Absorbsi Bunyi Papan Partikel Serat Daun Nenas (AnanascomosusL Merr)”, PILLAR OF PHYSICS, vol. 1, no. 1, )2013, p. 44-51, 2013. [http:// ejour- nal.unp.ac.id/students/index.php/fis/article/download/ 501/290]
[9] G. Sung, J.S. Kim, and J.H. Kim, ”Sound absorption behavior of flexible polyurethane foams including high molecular?weight copolymer polyol”, Polymers for Ad- vanced Technologies, vol. 29, no. 2, pp.852-859, 2018. [https://doi.org/10.1002/pat.4195]
[10] J.G. Gwon, S.K. Kim, and J.H. Kim, ”Sound absorption be- havior of flexible polyurethane foams with distinct cellular structures. Materials adn Design”, vol. 89, pp. 448-454, 2016. [https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.10.017.]